21 000 b) O reservatório deve ser submetido a um ensaio de estanquidade para o exterior. 2.3.6.6.3. Interpretação do ensaio O aumento máximo de volume admissível é de 5 por cento. O reservatório deve cumprir os requisitos do ensaio de estanquidade para o exterior, conforme definido no n.o 2.4.3. do presente anexo, e do ensaio de rotura, conforme definido no n.o 2.2. do presente anexo. 2.3.6.6.4. Repetição dos ensaios É permitida a repetição do ensaio de fluência a alta temperatura. Um segundo ensaio deve incidir sobre dois reservatórios produzidos consecutivamente em relação ao primeiro reservatório, dentro do mesmo lote. Se os resultados destes ensaios forem satisfatórios, ignora-se o primeiro ensaio. Caso um dos reservatórios ou ambos os reservatórios submetidos a novo ensaio não cumpram os requisitos, o lote de reservatórios é rejeitado. 2.4. Controlo não-destrutivo Exame radiográfico 2.4.1.1. As soldaduras devem ser radiografadas em conformidade com a norma ISO R 1106, classificação B. 2.4.1.2. Caso se utilize um indicador de fio, o menor diâmetro visível de fio não deve ser superior a 0,10 mm. Caso se utilize um indicador escalonado e com orifícios, o diâmetro do menor orifício visível não deve ser superior a 0,25 mm. 2.4.1.3. As radiografias das soldaduras devem ser avaliadas com base nas chapas originais, conforme recomenda a norma ISO 2504, ponto 6. São inaceitáveis os seguintes defeitos: Fendas, soldadura imperfeita ou penetração insuficiente da solda. 2.4.1.4.1. Se a espessura da parede do reservatório for de ≥ 4 mm, são aceitáveis as seguintes inclusões: inclusões de gás não superiores a/4 mm; inclusões de gás superiores a/4 mm, mas não superiores a/3 mm, a uma distância de mais de 25 mm de outra inclusão de gás com a mesma gama de dimensões;